## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BAMBU PADA PEMBUATAN BATA BETON DALAM KAITANNYA DENGAN KUAT TEKAN SNI 03-0349-1989
Dian Nopiyanti, Erna Septiandini, Rosmawita S

## Abstrak
.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  kuat  tekan  bata  beton  yang menggunakan bahan tambahan serat bambu dengan persentase yang berbeda. Penelitian ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan  optimal  bata  beton  yang  menggunakan campuran serat bambu dengan kuat tekan beton SNI 03-0349-1989 mutu kelas IV.
Prosedur  penelitian  dilaksanakan  menurut  SNI  03-0349-1989  dan  dilakukan  di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta, sedangkan benda ujinya dibuat di pabrik bata beton yang berlokasi di Jl. Kalimalang Bekasi.
Metode  penelitian  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  tiga  perlakuan. Populasi benda uji seluruhnya berjumlah 45 buah dengan perlakuan yang berbeda dengan bata  beton  standar,  masing-masing  perlakuan  15  buah  benda  uji.  Sampel  diambil  secara acak  dari  seluruh  benda  uji  yang  disyaratkan  dalam  SNI  sebanyak  10  buah  dengan perincian 5 buah untuk pengujian penyerapan air dan 5 buah untuk pengujian kuat tekan.
Hasil  penelitian  menggunakan  hipotesis  statistik  yaitu  :  1)  uji  analisa  variansi (ANAVA)  satu  jalur  dengan α =  0,01,  kemudian  didapat  F indeks =  572,536  dan tabel =  6,36. Karena F indeks > F tabel atau 572,536 > 6,36 sehingga Ho ditolak. 2) Uji T dua rata-rata satu pihak  dengan α =  0,01  kemudian  dari  analisa  didapat  t indeks =  29,114  dan  t tabel =  3,797. Karena t indeks < t tabel atau 29,114 < 3,797 maka tolak Ho.
Kesimpulan  yang  didapat  dari  penelitian  adalah  :  1)  Serat  bambu  dapat  digunakan sebagai bahan tambahan adonan bata beton untuk memperoleh hasil kuat tekan bata beton yang optimal adalah dengan persentase sebesar 3% dari berat semen. 2) Nilai kuat tekan bata  beton  yang  menggunakan  tambahan  serat  bambu sebesar  0%,  1%  dan  3%  memiliki perbedaan  yang  signifikan,  dan  memenuhi  bata  beton  normal  menurut  SNI  mutu  kelas  IV dengan nilai kuat tekannya 20 kg/cm².
Kata kunci : Serat bambu, bata beton dan kuat tekan

## PENDAHULUAN
Laju  pertambahan  penduduk  yang  begitu  pesat  menyebabkan  meningkatnya keperluan  manusia  dalam  berbagai  hal,  khususnya  di  bidang  fisik  seperti  pembangunan gedung  perkantoran,  sarana  umum,  sekolahan,  perumahan,  dan  lain  sebagainya  baik yang  dilakukan  pemerintah  maupun  oleh  swasta.  Sudah  tentu  kebutuhan  akan  bahan
Dian Nopiyanti Erna Septiandini, Ir. MT Rosmawita S, Dra., MPd. Alumnus Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220

## ISSN: 1907-4360
bangunan  akan  meningkat  pula  guna  memenuhi  permintaan  dari  konsumen,  sehingga banyak  bermunculan  industri  yang  membuat  berbagai  jenis  bahan  bangunan  salah  satu bahan bangunan yang dimaksud adalah bata beton yang pada umumnya digunakan untuk pasangan dinding.
Pemakaian  bata  beton  sebagai  bahan  bangunan  mempunyai  banyak  kelebihan seperti: mudah dibentuk sesuai kebutuhan, perawatan yang murah, dapat memanfaatkan bahan-bahan  lokal  serta  kokoh.  Bata  beton  untuk  pasangan  dinding  ialah  suatu  unsur bahan bangunan yang dibuat dari campuran bahan Perekat hidrolis (semen Portland) dan agregat, ditambah air, dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat bata beton itu.
Indonesia merupakan negara yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bambu karena bambu merupakan salah satu hasil hutan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain  itu  bambu  merupakan  tanaman  rakyat  yang  juga  termasuk  tanaman  yang  serba guna.  Dalam  bentuk  belahan  dapat  dibuat  sebagai  bahan  konstruksi  rumah,  jembatan, saluran  air,  dan  sebagainya.  Dalam  bentuk  dibelah  dapat  dibuat  dinding,  plafon  rumah, barang kerajinan tangan, dan lain-lain.
Perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  di  berbagai  disiplin  ilmu  antara  lain ilmu  bahan  bangunan,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas.  Untuk  menunjang kebutuhan  komponen  bangunan  bagi  perumahan  maka  penggunaan  serat  bambu  yang berasal  dari  kerajinan  tangan  yang  dibuat  oleh  industri  kecil  berupa  sayatan  yang  halus dan tipis untuk dijadikan bahan tambahan pada pembuatan bata beton adalah merupakan suatu alternatif sebagai penyediaan bahan bangunan yang perlu dipikirkan.
Menurut  penelitian  David  Widianto  mengenai  sifat  mekanik  beton  dengan  fiber bambu untuk mutu beton k225 penelitiannya menyatakan bahwa :
1. Penambahan  serat  bambu  sebesar  1%  dari  berat  semen  menghasilkan  kuat  tekan sebesar 237,28 kg/cm²
2. Penambahan  serat  bambu  sebesar  3%  dari  berat  semen  menghasilkan  kuat  tekan sebesar 263,33 kg/cm²
3. Penambahan  serat  bambu  sebesar  5%  dari  berat  semen  menghasilkan  kuat  tekan sebesar 219,25 kg/cm²
Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan dibahas yaitu hanya pada penggunaan serat bambu dengan persentase yang berbeda yaitu 0%, 1% dan 3% terhadap berat semen sebagai bahan campuran bata beton terhadap kuat tekan bata beton.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kuat tekan bata beton
2.  Variabel bebas
Variabel bebasnya adalah bata beton yang diberi tambahan serat bambu

## METODA
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksperimen di laboratorium dengan benda uji bata beton yang diberikan penambahan serat bambu.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  kelompok  benda  uji,  yaitu  kelompok  benda  uji
bata beton yang diberikan perlakuan dengan variasi campuran serat  bambu  sebagai  kelompok  uji  (A1)  dan  kelompok  kontrol  kuat  tekan bata beton tanpa penambahan serat bambu sebagai kelompok pembanding (A2).
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bata  beton  berlubang  dengan  ukuran panjang 39 cm, lebar 19 cm dan tebal 10 cm yang menggunakan bahan tambah berupa serat  bambu  yang  berukuran  panjang  ±  1  cm  dan  ditambahkan  sebesar  1%  dan  3% terhadap  berat  semen,  dan  serat  bambu  yang  dipakai  adalah  serat  yang  berasal  dari bambu apus atau bambu tali (gigantochloa apus) karena memiliki sifat serat yang panjang, halus  dan  lentur.  Serat  bambu  yang  dipakai  berumur  ±  3  tahun  yang  ditandai  dengan adanya akar-akar kecil yang keluar dari nodia. Populasi terjangkau adalah benda uji bata beton  dengan  masing-masing  kelompok  berjumlah 15  buah  sehingga berjumlah 45  buah benda uji.

## ISSN: 1907-4360
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  10  buah  untuk  setiap  perlakuan,  masing- masing  5  buah  untuk  pengujian  kuat  tekan  dan  5  buah  untuk  pengujian  penyerapan  air, sehingga benda uji keseluruhan berjumlah 30 dari 3 perlakuan.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah seperangkat alat pengujian pasir, alat uji kuat tekan dan penyerapan air yang telah dilengkapi dengan daftar isian.
Prosedur penelitian di laboratorium adalah sebagai berikut:
Data  tentang  nilai  kuat  tekan  bata  beton  diambil  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan (crushing  test) sedangkan  data  mengenai  prosentase  penyerapan  air  diperoleh  dari pengujian penyerapan air.
Langkah Penelitian Pasir Semen Air Serat Bambu Pengujian bahan 1. Kadar air pasir
2. Kadar organis
3. Kadar lumpur
4. Butiran lolos ayakan
No. 200
5. Berat isi agregat 6. Berat jenis dan penyerapan air 1. Perendaman selama 24 jam 2. pemeriksaan penyerapan air
3. uji panjang berkas serat batang 4. uji kehalusan serat batang Pengayakan Pencampuran bahan Serat bambu 1% Serat bambu 3% Pengadukan dan pembuatan benda uji
Perawatan
Pengujian kuat tekan dan penyerapan air
Teknik  analisis  Data  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  adalah  uji  Analisis Variasi  (ANAVA)  satu  arah  serta  uji  t  dua  rata-rata  satu  ihak.  Sebelum  menguji  ANAVA dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas.
Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu :
1.  Hipotesis pertama
Ho  : µ A  = µ B  = µ C
Artinya  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  nilai  kuat  tekan bata beton akibat penambahan serat bambu dengan presentase 0%, 1% dan 3% dari berat semen.
H1  :  paling  sedikit  satu  tanda  sama  dengan  tidak  berlaku.  Artinya  terdapat perbedaan  yang  signifikan  terhadap  nilai  kuat  tekan  bata  beton  akibat  penambahan serat bambu dengan prosentase 0%, 1% dan 3% dari berat semen.
Keterangan :
µ A =  Nilai rata-rata kuat tekan bata beton tanpa penambahan serat bambu
µ B =  Nilai  rata-rata  kuat  tekan  bata  beton  dengan  penambahan  serat  bambu
1% dari berat semen.
µ C =  Nilai  rata-rata  kuat  tekan  bata  beton  dengan  penambahan  serat  bambu 3% dari berat semen.
2.  Hipotesis kedua
Ho  = µ 1 = µ 2
Artinya  :  nilai  rata-rata  kuat  tekan  bata  beton  optimum  yang  menggunakan  bahan tambahan  serat  bambu  terhadap  berat  semennya  dengan  nilai  rata-rata  kuat  tekan bata beton normal menurut SNI 03-0349-1989 untuk kelas IV adalah sama.
H1  : µ 1 > µ 2
Artinya : nilai rata-rata kuat tekan optimum yang menggunakan bahan  tambahan  serat  bambu  terhadap  berat  semennya  lebih  tinggi  daripada  nilai rata-rata kuat tekan bata beton normal menurut SNI untuk kelas IV.

## ISSN: 1907-4360

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Tekan
Semakin banyak  penambahan  serat bambu  pada  campuran bata  beton  semakin besar kuat tekan bata beton yang dihasilkan. Didapat nilai rata-rata kuat tekan bata beton dengan  penambahan  serat  bambu  sebesar  3%  dari  berat  semen  adalah  yang  tertinggi yaitu sebesar 25,069 kg/cm², sedangkan bata beton yang menggunakan tambahan serat bambu sebesar 1% dari berat semennya menghasilkan kuat tekan yang lebih rendah dari bata beton jenis A2 yaitu sebesar 22,012 kg/cm². Dari kedua kelompok telah didapat, kuat tekannya masih lebih besar dibandingkan dengan bata beton biasa, sehingga kedua jenis bata  beton tersebut baik  untuk digunakan  sebagai  bahan penambah  dan baik  dalam  hal kuat tekan.
Dari hasil pengujian dapat dilihat pula adanya perbedaan dalam hal nilai rata-rata kuat tekan bata beton dari kedua kelompok sampel penelitian yang telah dibuktikan secara statistik.  Untuk  hasil  uji  rata-rata  uji  satu  pihak  dari  nilai  optimum  kuat  tekan  bata  beton yang menggunakan serat bambu sebagai bahan penambah sebesar 3% dari berat semen terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dengan  nilai  kuat  tekan  bata  beton  minimum  bata beton Standar Nasional Indonesia, dan didapat nilai optimum kuat tekan bata beton yang menggunakan  serat  bambu  sebagai  bahan  penambah  lebih  besar  5,051  dari  nilai  kuat tekan minimum bata beton standar SNI 03-0349-1989 pada taraf signifikan 0,01.
Selain  itu  pada  penambahan  serat  bambu  sebesar  1%  dari  berat  semen menghasilkan kuat tekan yang lebih besar dari kuat tekan bata beton standar dan untuk uji statistiknya terdapat perbedaan yang signifikan dari bata beton normal. Hal ini berarti kuat tekannya  berbeda  dengan  kuat  tekan  bata  beton  standar  dan  hal  ini  disebabkan  karena persentase serat bambunya mempengaruhi keadaan bata beton.

## Penyerapan Air
Dari pengujian penyerapan air yang dilakukan menghasilkan semakin besar serat bambu yang ditambahkan akan semakin besar pula persentase penyerapan airnya. Dilihat dari  hasil  rata-rata  dari  beberapa  penelitian  yang  dilakukan,  penambahan  serat  bambu terhadap berat semen dalam komposisi cukup berpengaruh terhadap penyerapan air bata beton sehingga hasilnya kurang baik dibanding bata beton standar.

## Bobot bata beton
Penggunaan  serat  bambu  sebagai  bahan  penambah  berpengaruh  pada  bobot bata  beton  yang  dihasilkan  Semakin  banyak  serat  bambu  yang  ditambahkan  dalam komposisi  adukan  semakin  ringan pula bobot  bata beton  yang dihasilkan  sehingga  akan mengurangi jumlah pemakaian adukan bata beton agar lebih ekonomis.

## Tampak Permukaan
Pada  pengujian  syarat  tampak  permukaan,  terlihat  semakin  tinggi  persentase serat  bambu  yang  ditambahkan  maka  permukaan  bata  beton  yang  dihasilkan  semakin kasar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Serat  bambu  masih  dapat  untuk  digunakan  sebagai  bahan  tambahan  adonan  bata beton  dan  untuk  memperoleh  hasil  kuat  tekan  bata  beton  optimum  adalah  dengan menggunakan persentase sebesar 3% dari berat semennya.
2. Nilai kuat tekan bata beton yang menggunakan tambahan serat bambu sebesar 0%, 1%  dan  3%  terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  dan  memenuhi  bata  beton  standar menurut  SNI  03-0349-1989  mutu  kelas  IV  dengan  nilai  kuat  tekan  bata  betonnya adalah 20 kg/cm².
3. Hal  lain  yang  dapat  diperlihatkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  bata  beton  yang menggunakan  bahan  tambahan  serat  bambu,  setelah  beban  maksimum  keruntuhan atau patahan terjadi secara perlahan dan tak terjadi patahan langsung atau terpisah.

## ISSN: 1907-4360
Hal  ini  karena  serat  bambu  pada  bata  beton  tidak  seluruhnya  ikut  putus,  sehingga masih dapat menahan antar bagian satu dengan yang lainnya.
4. Semakin  besar  penambahan  serat  bambu  pada  adukan  bata  beton  maka  semakin besar penyerapan air yang terjadi.
5. Semakin  besar  penambahan  serat  bambu  pada  bata  beton  maka  semakin  ringan bobot bata beton yang dihasilkan.
6. Besar persentase serat bambu pada campuran bata beton yang dihasilkan, semakin besar  persentase  serat  bambu  pada  bata  beton  maka  tampak  permukaan  semakin kasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Penelitian  Bahan  Departemen  Perindustrian. Petunjuk  Teknis  Proses  Pembuatan Bata Beton. : Departemen Perindustrian. Jakarta
Balaguru, Perlimalsany N.P Shak, Surendra. 1992. Fiber Reinforced Cement Composite .: International Edition, Jakarta
Majalah Trubus. 1992. Jenis-jenis Bambu .: Trubus, Jakarta
Murdock, L.J. 1981. Bahan dan Praktek Beton .: Erlangga, Jakarta
Neolaka, Amos. 1996. Pengantar Penelitian Pendidikan .: Grafindo Utama, Jakarta Penelitian Antara PT. Indocemen dan Departemen Pekerjaan Umum. 1984. Bahan-bahan yang Memakai Semen untuk Pemukiman .: Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Randing.  1994. Perencanaan  Campuran  dan  Pengendalian  Mutu  Beton .:  Departemen Pekerjaan Umum, Bandung
Randing, Nurman. 1975. Batu Buatan yang Tidak Dibakar .: LPMB Departemen Pekerjaan Umum, Bandung
Supribadi, I.K. 1986. Ilmu Bahan Bangunan Gedung .: Amrico, Bandung SII  0285-84.  1984. Mutu  dan  Cara  Uji  Bata  Beton  Pejal .:  Departemen  Perindustrian, Jakarta
SII 0285-84. 1984. Mutu dan Cara Uji Bata Beton .: Departemen Perindustrian, Jakarta
SNI 08-1111-1989. 1989. Cara Uji Kehalusan Serat Batang .: Badan Standarisasi Nasional, Jakarta
SNI  03-1113-1989.  1989. Cara  Uji  Panjang  Berkas  Serat  Batang .:  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta
SNI  03-0348-1989.  1989. Mutu  dan  Cara  Uji  Bata  Beton  Pejal .  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta
Widianto,  David.  1995. Sifat  Mekanik  Beton  dengan  Fiber  Bambu .:  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta